(5a) 



d'ammoniaque caustique. Il en résulta 2.452 e '- de sousphosphate de 

 baryte, équivalents à o. 663 gr. d'acide pbosphorique. D'après la quan- 

 tité" de gypse obtenue, les^ acides fluorique et phosphorique pesaient 

 0.^7071, par conséquent le poids de l'acide fluorique était de o. gr o4n. 

 La partie insoluble de la masse frittée était un silicate double d'alu- 

 mine et de soude ; elle a été traitée par les procédés qu'on suit dans 

 l'analyse des pierres siliceuses. 2 gr. de Wawellite chauffés dans un 

 petit appareil distillatoire , ont donné o. gr, 536 d'eau : la dernière goutte 

 qui resta dans le col de la cornue était très-acide, et contenait de 

 la silice gélatineuse ; le résidu chauffé à un feu plus fort, a perdu 

 encore o |r- o3. 



L'analyse a donné : 



Alumine . ... . . ...... ... 35.35 



Acide phosphorique 33. 40 



Acide fluorique 2 . 06 



Chaux o . 5o 



Oxides de fer et de manganèse .... 1 . 25 

 Eau 26.80. 



99.56. 



L'acide phospborique y est combiné avec deux fois autant d'alumine 

 que dans le phosphate neutre ; en retranchant cette quantité, qui, pour 

 53.4 p. d'acide phosphorique, est 5a. 2 p., ce qui reste de l'alumine 

 forme un fluate neutre avec l'acide fluorique. La quantité d'eau est 

 telle, que le sousphosphate en contient une quantité dont l'oxigène est 

 é«al en quantité à celui de la base; et le fluate en contient une portion 

 dont l'oxigène est six fois celui de la base. Il est difficile de déterminer 

 si ce partage de l'eau est fondé ou non. Si le fluate d'alumine n'en con- 

 tient pas, il faut considérer la Wawellite comme la combinaison du 

 phosphate neutre avec le trihydrate d'alumine, ce qui ne parait pas 

 vraisemblable. 



2. Plomb gomme. 



Cette pierre a été trouvée en très-petite quantité à Huelgoot. On Ta 

 considérée comme une Wawellite plornbifère. Elle a été analysée de 

 la manière suivante : 



La pierre a été chauffée dans une petite cornue faite à la lampe; 

 l'eau a été reçue dans un petit récipient, qui contenait un morceau de 

 potasse caustique, pour s'emparer du gaz acide sulfureux qui se dégage 

 de la pierre. On a ensuite traité la potasse par de l'acide nitro-muriatique, 

 pour convertir l'acide sulfureux en acide sulfurique, et on a précipité 

 ce dernier par du muriate de baryte. 



La pierre, privée d'eau, a été digérée avec de l'acide murialique 



